SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1909. lo63 



lange de ferrite et de graphite. Enfin, le silicium accroît dans tous la 

 résistivité à 0° et diminue le principal coefficient de température. 



2° Thermo-èlecLricilé. — Chaque acier formait un couple associé au cuivre 

 pur, couple comparé à un pyromètre platine-platine iridié; la température 

 étant d'abord portée à Soo", les mesures étaient faites pendant le refroidis- 

 sement des soudures chaudes de 800° à la temj)érature ambiante. 



Voici les formules déduites des forces éleclromotrices relevées de \cP 



en /|0°, pour les pouvoirs thermo-électriques -^ de chaque couple cuivre- 

 acier, avec les températures remarquables du point neutre T„ et du point 

 d'inversion T,. 



L'allure de la courbe des forces électromotiices change sensiblement 

 avant la température d'inversion T,, à une température que nous appelle- 

 rons T/. 



Après T^, elle est encore parabolique, mais le coefficient angulaire de la 

 nouvelle parabole est très faible, et cette nouvelle courbe se rapproche 

 d'une droite. 



Carbone 

 pour 100. 



Acier très doux ( A ). . . . 3 



Acier dou\ (II) 4 



Acier demi-dur (B). . . . 6 



Acier dur (I) 8 



De l'examen de ce Tableau, il résulte que : 



a. La température du point neutre est génér.dement d'autant plus basse 

 que la proportion de carbone est plus grande; 



h. La présence du silicium relève sensiblement cette température dans 

 les aciers doux; dans les aciers durs, l'influence du carbone est prépon- 

 dérante ; 



c. La température d'inversion est toujours supérieure au double de la 

 température du point neutre, comme dans le cas du fer d'ailleurs 

 (Ph. Harrison) ( '); 



(') M. Ph. Harrison, en 1902, a obtenu avec le couple fer-cuivre (métaux purs) la 



formule -^ = 1 1 ,728 — o,o43848<, avec un point neutre à 263° et un point d'inveision 



à 536°. En com|)aranl ces résultats à ceux de notre Tableau, on voit que le silicium 

 rapproche l'acier dou\ (H) du fer çur jusqu'à Soo" environ ; au delà de Soo", le fer 

 pur se rapprocherait de l'acier très doux A ; à partir de 640", les courbes des forces 

 électromotrices des aciers et du fer pur seraient disposées dans l'ordre naturel que 

 leur assigne la teneur en carbone.. 



